( 378 ) 



MINÉRALOGIE. — Sur un silicate de sesquioxyde de fer et de potasse correspondant 

 à l'ampliigène. Note de M. P. Hautefeuille, présentée par M. Daiibrée. 



« Les premiers travaux de Mitsclierlich établirent l'isomorphisme de 

 l'alumine et du sesquioxyde de fer. Les combinaisons naturelles dans les- 

 quelles l'alumine cl le sesquioxyde de fer se remplacent partiellement ou 

 en totalité ne se comptent plus. Mais quelques silicates aluraineux con- 

 tiennent de si faibles quantités de sesquioxyde de fer qu'on n'a aucune 

 preuve de l'isomorphisme de ces bases dans ces composés, d'ailleurs peu 

 nombreux, et parmi lesquels les plus importants sont l'amphigène et les 

 feldspaths. Ces exceptions tiennent-elles à la nature des combinaisons ou 

 bien aux conditions particulières de la cristallisation de ces minéraux? Telle 

 est la question qu'on pourra se poser toutes les fois qu'on aura à sa dispo- 

 sition une méthode nouvelle pour f;iire cristalliser ces silicates. 



» J'ai vainement tenté de remplacer, dans la préparation des feldspaths, 

 l'alumine par le sesquioxyde de fer; mais j'ai pu obtenir un silicate de 

 sesquioxyde de fer et de potasse qui rappelle l'amphigène par l'ensemble 

 de ses propriétés et par les rapports des quantités d'oxygène contenues 

 dans l'acide et les deux bases. 



» C'est en traitant par le vanadate de potasse les éléments de ce silicate, 

 à la température de la fusion de l'argent, qu'il se forme et cristallise. La 

 silice et le sesquioxyde de fer amorphes disparaissent en moins d'une 

 heure et sont remplacés dans le vanadate fondu par un sable cristallin 

 formé de très petits pseudo-icositétraèdres. Un séjour prolongé dans ce sel 

 de potasse permet d'obtenir des druses dans lesquelles on trouve du fer 

 oligiste, des silicates variés et, au premier rang par le nombre et par l'éclat, 

 des cristaux transparents d'un vert jaunâtre, dont les formes rappellent 

 celles de l'amphigène. Ces cristaux grossissent plus rapidement et s'ob- 

 tiennent exempts de tout mélange en ajoutant au bain fondu de vanadate 

 de potasse, dès que les éléments amorphes ont disparu, environ j—^ de sou 

 poids de fluosilicate de potasse. 



» L'analyse des petits cristaux permet de fixer la composition de ce sili- 

 cate; elle a pu être faite par l'acide sulfurique, qui les attaque complè- 

 tement : 



Oxygène. Rapports. 



Silice 49)66 26,49 ^ 



Sesquioxyde de 1er .. . 32, 1 3 9>64 2,9 



Potasse .... 17)53 2,98 o,g 



Perte 0,68 



100,00 ■ 



